e-ISSN 2540-9840 p-ISSN 1412-3770
Accredited by Ministry of Education, Culture,                                    DOI: https://doi.org/10.35799/jis.v23i2.50469
Research and Technology No: 105/E/KPT/2022         Available online at https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jis

## Rhodamine B Photodegradation Using Silver Phosphate-Hydroxyapatite Composites From Skipjack Tuna Bones (Katsuwonus pelamis)
Lusiana E. Sari 1*) , Audy D. Wuntu 2) , Max R.J. Runtuwene 3) , Lidya Irma Momuat 4) 1,2,3,4) Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences Sam Ratulangi University, Manado, Indonesia *Corresponding author: lusianaesdk@gmail.com

## ABSTRACT
Hydroxyapatite (HAp) treated with silver would produce silver phosphate (Ag 3 PO 4 ), which is a semiconducting material and can degrade synthetic dyes. This study aimed to synthesize a  composite  material  with  the  main  components  of  HAp  from  skipjack  ( Katsuwonus pelamis ) bone and Ag 3 PO 4 used to degrade the synthetic dye Rhodamin B (RB) in aqueous solution. The resulting material was characterized using X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy with Energy-Dispersive X-Ray (SEM-EDX), and Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy. The photodegradation of Rhodamine B was evaluated under visible light irradiation with variations in the number of composites, irradiation intensity, and  irradiation  time.  Characterization  results  showed  the  formation  of  Ag 3 PO 4 /HAp composites, and photodegradation tests showed that the higher the amount of photocatalyst used and the higher the light intensity, the more synthetic dyes were degraded.
Keywords: Ag 3 PO 4 ; photodegradation; hydroxyapatite; rhodamine B; skipjack tuna bone

## Fotodegradasi Rhodamin B Menggunakan Komposit Perak Fosfat- Hidroksiapatit dari Tulang Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis)

## ABSTRAK
Hidroksiapatit  (HAp)  yang  diperlakukan  dengan  perak  dapat  menghasilkan  perak  fosfat (Ag 3 PO 4 ) yang merupakan material semikoduktor dan dapat mendegradasi pewarna sintetik. Penelitian ini dikerjakan dengan tujuan mensintesis suatu komposit dengan komponen utama HAp  dari  tulang  ikan  cakalang  ( Katsuwonus  pelamis )  dan  Ag 3 PO 4 yang  kemudian digunakan  untuk  mendegradasi  pewarna  sintetik  rhodamin  B  (RB)  dalam  larutan  dengan pelarut  air.  Karakterisasi material  yang  dihasilkan  dikerjakan  menggunakan teknik-teknik Difraksi  Sinar-X  (XRD),  Mikroskopi  Pemindaian  Elektron  bersama  dengan  Sinar-X Disperesi  Energi  (SEM-EDX),  dan  Spektroskopi  Infra  Merah Fourier - Transform (FTIR). Fotodegradasi  rhodamin  B  diuji  di  bawah  radiasi  sinar  tampak  dengan  variasi  jumlah komposit  dan  intensitas  penyinaran.  Hasil  karakterisasi  menunjukkan  terbentuknya komposit Ag 3 PO 4 /Hap dan uji fotodegradasi memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah fotokatalis  dan  intensitas  cahaya  yang  digunakan,  semakin  banyak  pewarna  sintetik  yang terdegradasi.
Kata kunci: Ag 3 PO 4 ; fotodegradasi; hidroksiapatit; rhodamin B; tulang ikan cakalang
(Article History:  Received 15-10-2023; Accepted 29-10-2023; Published 29-10-2023)

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  tekstil  di  Indonesia  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat  sekaligus  menimbulkan  kerugian  berupa  degradasi  lingkungan.  Salah  satu masalah  lingkungan  yang  ditimbulkan  adalah  pencemaran  oleh  limbah  cair  dari  industri
teksil. Pembuangan limbah cair yang tidak dikelola dengan benar dapat memberi dampak buruk  terhadap  lingkungan  perairan,  khususnya  sumber  daya  air  (Priya et  al .,  2011). Komponen  utama  dalam  limbah  cair  dari  industri  tekstil  yang  menyebabkan  rendahnya kualitas  air  limbah  dan  berperan  dalam  penurunan  kualitas  lingkungan  perairan  adalah pewarna sintetik untuk tekstil dalam jumlah dan konsentrasi yang beragam. Pewarna sintetik telah dikenal sebagai senyawa organik yang tidak terurai secara biologis dan sangat berperan sebagai  kontaminan  di  lingkungan  perairan.  Selain  menjadi  bahan  pencemar  pada lingkungan, limbah  yang mengandung pewarna sintetik juga dikategorikan sebagai bahan berbahaya karena dapat bersifat toksik dan karsinogenik (Widjajanti et al ., 2011).
Salah satu jenis pewarna sintetik yang banyak digunakan dalam industri tekstil adalah rhodamin  B  (RB).  Senyawa  ini  memiliki  rumus  molekul  C 28 H 31 N 2 O 3 Cl  dengan  bobot molekul  479,02  gram/mol,  berbentuk  serbuk  kristal  yang  berwarna  kehijauan,  memiliki kelarutan  tinggi  dalam  air,  alkohol,  HCl,  dan  NaOH.  Senyawa  ini  bersifat  toksik  dan membahayakan kesehatan jika terpapar langsung lewat mata, kulit, atau tertelan (Muarip et al ., 2020).
Salah satu metode yang dianggap cukup efektif dalam penanganan limbah pewarna sintetik adalah fotodegradasi yang dianggap relatif murah dan mudah untuk digunakan (Joshi &  Shrivastava,  2010).  Keefektifan  metode  ini  didasarkan  pada  penggunaan  material fotokatalis  yang  umumnya  merupakan  bahan  semikonduktor.  Material  semikonduktor banyak dimanfaatkan karena memiliki kemampuan mendegradasi  zat-zat kimia, termasuk pewarna  sintetik,  dengan  memanfaatkan  radiasi  cahaya.  Semikonduktor  perak  fosfat (Ag 3 PO 4 ) termasuk salah satu fotokatalis yang mampu menyerap energi dari radiasi cahaya yang berada pada kisaran cahjaya tampak (Liu et al ., 2013).
Berbagai  studi  menyangkut  pemanfaatan  fotokatalis  Ag 3 PO 4 dalam  mendegradasi pewarna  sintetik  telah  dilakukan,  diantaranya  adalah  fotodegradasi  RB,  metil  jingga,  dan metilen biru yang dapat didegradasi hingga berturut-turut 98%, 81%, dan 100% (Zheng et al. , 2013). Studi oleh Khan et al. (2012) juga menunjukkan degradasi pewarna Eosin Y dan metilen  biru  yang  mencapai  lebih  dari  90%  dengan  laju  degradasi  yang  semakin  besar dengan bertambahnya jumlah fotokatalis. Penelitian lain mengenai fotodegradasi Orange G dan  kristal  violet  menunjukkan  penurunan  konsentrasi  pewarna  sintetik  berturut-turut mencapai 57,3% dan 79,4% (Luo et al ., 2014).
Material  Ag 3 PO 4 telah  diketahui  dapat  disintesis  melalui  reaksi  antara  perak  nitrat (AgNO 3 ) dengan HAp (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ) (Piccirillo et al ., 2015). HAp sendiri merupakan biomineral yang secara alami dapat disintesis dan menjadi penyusun tubuh makhluk hidup seperti tulang dan gigi. Dalam industri perikanan di Sulawesi Utara, ikan cakalang adalah salah  satu  ikan  yang  paling  banyak  diperdagangkan.  Dagingnya  dimanfaatkan  sebagai sumber  pangan  sedangkan  tulang  ikan  adalah  bagian  yang  sering  tidak  dimanfaatkan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mensintesis  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp menggunakan  bahan  dasar  tulang  ikan  cakalang  sebagai  sumber  HAp.  Komposit  yang diperoleh  selanjutnya  dievaluasi  pemangfaatannya  untuk  fotodegradasi  RB  dalam  larutan dengan pelarut air.

## METODE PENELITIAN
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  limbah  tulang  ikan cakalang yang diperoleh dari tempat pengasapan ikan rumahan di Bitung, Sulawesi Utara, akuades, AgNO 3 (Merck), dan RB (Merck). Peralatan utama yang digunakan adalah FTIR (Thermo Scientific Nicolet iS10), SEM-EDX (JEOL JSM-6510LA), Spektrofotometer UV- Vis (Shimadzu UV-1800), dan XRD (D8 Advance (Eco).

## Preparasi Sampel dan Pembuatan Serbuk Tulang Ikan
Tulang ikan cakalang direbus pada suhu 100°C selama 30 menit, lalu diangkat dan ditiriskan.  Setelah  itu  tulang  dibersihkan  dari  daging  yang  masih  menempel  dengan  cara disikat. Kemudian dilakukan pengeringan tulang dengan cara di oven selama 24 jam dengan suhu  100°C.  Setelah  tulang  ikan  kering,  tulang  ikan  dihaluskan  dengan  cara  digerus menggunakan lumpang dan alu lalu diayak menggunakan ayakan 100 mesh dan diperoleh serbuk tulang ikan cakalang 100 mesh.

## Sintesis dan Karakterisasi Hidroksiapatit (HAp)
Sintesis  HAp  mengikuti  prosedur  Mutmainnah et  al .,  (2017)  yang  dimodifikasi. Serbuk tulang ikan cakalang 100 mesh dikalsinasi menggunakan tanur dengan suhu 1000°C selama  5  jam.  HAp  hasil  sintesis  selanjutnya  dikarakterisasi  dengan X-Ray  Diffraction (XRD), Scanning  Electron  Microscopy  -  Energy  Dispersive  X-Ray (SEM-EDX),  dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).
Sintesis dan Karakterisasi Komposit Ag 3 PO 4 /HAp Sintesis  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  dari  tulang  ikan  cakalang  mengikuti  prosedur Pangajow et  al .,  (2019)  yang  dimodifikasi.  HAp  ditimbang  sebanyak  2,769  gr  kemudian dicampurkan dengan larutan AgNO 3 (rasio molar Ag:HAp yang digunakan adalah 5,5:1). Campuran tulang ikan dan perak nitrat diaduk selama 24 jam menggunakan magnetic stirrer. Campuran  yang  sudah  diaduk  tersebut  kemudian  disaring  menggunakan  kertas  saring kemudian  residu  dimasukkan  ke  dalam  oven  pada  suhu  105°C  selama  2  jam.  Material selanjutnya  dikarakterisasi  dengan X-Ray  Diffraction (XRD), Scanning  Electron Microscope  -  Energy  Dispersive  X-Ray (SEM-EDX),  dan Fourier  Transform  Infrared Spectroscopy (FTIR).
Pengaruh  Jumlah  Fotokatalis  Komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  dan  Sumber  Sinar  Tampak pada Fotodegradasi Rhodamin B
Metode fotodegradasi yang digunakan mengikuti prosedur Fauzi et al ., (2019) yang dimodifikasi. Lima buah botol kaca masing-masing diisi dengan 20 mL larutan RB dengan konsentrasi 50 ppm dan kemudian ditambahkan dengan komposit Ag 3 PO 4 /HAp sebanyak 0, 25, 50, 75 dan 100 mg. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam kotak reaktor selama tiga jam tanpa terpapar cahaya dan dilanjutkan dengan disinari cahaya tampak dari lampu pijar 75 Watt selama 2 jam. Setelah itu campuran disentrifugasi pada 3500 rpm selama 15 menit dan dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 554 nm. Prosedur yang sama juga dilakukan menggunakan cahaya tampak dari tiga buah lampu pijar 100 Watt sebagai sumber cahaya tampak.
Persentase RB yang terdegradasi dihitung menggunakan Persamaan 1.
% Fotodegradasi = ( 𝐶 𝑜 −𝐶 𝑡 𝐶 𝑜 ) × 100% …….. (1)
dengan C 0 adalah konsentrasi awal dan C t adalah konsentrasi setelah penyinaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hasil Pengujian SEM-EDX
Gambar 1 menunjukkan morfologi permukaan dari HAp dan komposit Ag 3 PO 4 /HAp dengan  masing-masing  perbesaran  300×  dan  5000×.  HAp  menunjukkan  bentuk  persegi panjang  dengan  permukaan  yang  halus  (Gambar  1b),  sedangkan  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp menunjukkan adanya butiran-butiran halus berwarna putih di permukaannya (Gambar 1d). Partikel-partikel  putih  yang  terbentuk  pada  citra  SEM  tersebut  adalah  partikel  dari  Ag. Pengujian  menggunakan  EDX  dapat  menunjukkan  kandungan  unsur-unsur  yang  terdapat pada  sampel  HAp  dan  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  (Gambar  2  dan  3).  Pada  semua  sampel,  3 unsur yang dominan adalah Ca, P, dan O sebagai penyusun HAp, sedangkan pada komposit terdapat tambahan Ag sebagai penyusun perak fosfat. Unsur C yang terdeteksi dapat berasal dari  ketidakmurnian  karbonat  yang  terbentuk  karena  kontak  dengan  udara  saat  kalsinasi ((Morgan et al ., 2000).
Gambar 1. Citra SEM dari (a) HAp perbesaran 300×, (b) HAp perbesaran 5000×, (c) komposit Ag 3 PO 4 /HAp perbesaran 300×, dan (d) komposit Ag 3 PO 4 /HAp perbesaran 5000×
Gambar 2. Kandungan Unsur (%) yang terdapat pada HAp
Gambar 3. Kandungan Unsur (%) yang terdapat pada komposit Ag 3 PO 4 /HAp

## Karakterisasi XRD
Difraktogram  hasil  karakterisasi  XRD  untuk  material  HAp  dan  komposit Ag 3 PO 4 /HAp ditunjukkan pada Gambar 4. Identifikasi fasa kristalin pada sampel HAp dan komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  dikerjakan  melalui  penyesuaian  antara  difraktogram  sampel  dan material standar dalam basis data yang terintegrasi pada perangkat lunak software Match 3! . Berdasarkan nilai Full Widht at Half Maximum (FWHM) yang sesuai dengan daerah 2θ, dapat dihitung ukuran kristalit dengan menggunakan Persamaan Scherrer (Tabel 1). Pada Tabel  1  ditunjukkan  bahwa  baik  HAp  maupun  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  yang  disintesis memiliki ukuran nano.
Tabel 1. Ukuran kristalit HAp dan komposit Ag 3 PO 4 /HAp Sampel Ukuran Kritalit (nm) HAp 51,843 Komposit Ag 3 PO 4 /HAp
46,297
Gambar 4. Difraktogram Hasil XRD sampel HAp dan komposit Ag 3 PO 4 /HAp

## Karakterisasi FTIR
Sampel  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  dianalisis  menggunakan  FTIR  untuk  mengetahui apakah  komposit  Ag 3 PO 4 yang  terikat  silang  dengan  Ag  sudah  terbentuk.  Hasil  analisis tersebut dibandingkan dengan hasil FTIR dari HAp dan tersaji pada Gambar 5.
Pada spektrum FTIR dari HAp, munculnya pita serapan di daerah angka gelombang 564,57 cm -1 dan 1034,48 cm -1 menunjukkan keberadaan ion PO 4 3- . Vibrasi ulur ( stretching ) PO 3 3- dapat  muncul  pada  kisaran  angka  gelombang  1000-1150  cm -1 sedangkan  vibrasi tekukan ( bending ) dapat muncul pada kisaran 560-610 cm -1 (Pattanayak et al ., 2005). Gugus hidroksil  OH - ditandai  dengan  pita  serapan  pada  angka  gelombang  3572,65  cm -1 akibat adanya  penyerapan  air.  Keberadaan  ion  karbonat  dikonfirmasi  dengan  pita  serapan  pada 961,44  cm -1 .  Karbonat  dalam  HAp  dipandang  sebagai  ketidakmurnian  yang  berasal  dari kontak  dengan  udara  saat  sintesis  HAp  (Morgan et  al .,  2000).  Adanya  H 2 O  ditunjukkan dengan pita serapan pada daerah angka gelombang 3696,72 cm -1 dan 3726,47 cm -1 .
Spektrum FTIR dari komposit Ag 3 PO 4 /HAp menunjukkan karakteristik yang mirip dengan spektrum dari HAp. Pita-pita serapan baru teramati pada daerah angka gelombang 1385,16  cm -1 ,  1546,95  cm -1 ,  dan  1636,92  cm -1 .  Pita  serapan  di  daerah  angka  gelombang 1385 cm -1 menunjukkan adanya vibrasi ulur Ag-O, pita serapan di daerah angka gelombang 1546,95 cm -1 menunjukkan adanya ion karbonat, sedangkan pita serapan di daerah angka gelombang 1636,92 cm -1 muncul karena vibrasi tekuk H 2 O. Pita serapan lain di daerah angka gelombang 1630 cm -1 – 1650 cm -1 berkaitan dengan tekukan H 2 O (Ma et al ., 2013).
Gambar 5. Profil spektra FTIR HAp dan komposit Ag 3 PO 4 /HAp

## Pengaruh  Jumlah  Komposit  dan  Intensitas  Cahaya  Tampak  pada  Fotodegradasi Rhodamin B
Fotodegradasi  RB  terjadi  saat  komposit  disinari  menggunakan  cahaya  tampak. Persentasi  jumlah  RB  yang  terdegradasi  ditunjukkan  pada  Gambar  6  dan  terlihat  bahwa semakin  banyak  RB  terdegradasi  saat  jumlah  komposit  bertambah  dan  semakin  tinggi intensitas  cahaya  yang  digunakan.  Semakin  banyak  material  fotokatalis  yang  digunakan, semakin  banyak  elektron  yang  dapat  dieksitasi  dari  pita  valensi  ke  pita  konduksi  dalam fotokatalis dan selanjutnya semakin banyak lubang positif yang tersedia. Dalam mekanisme fotodegradasi  yang  umum  diterima,  elektron  pada  pita  konduksi  mengubah  O 2 menjadi radikal  anion  superoksida  (  O 2 - )  yang  mendegradasi  pewarna  sintetik,  sedangkan  lubang positif  mengubah  H 2 O  dan  OH - menjadi  radikal  hidroksil  (  OH)  yang  selanjutnya mengoksidasi pewarna sintetik. Persentasi degradasi paling tinggi adalah pada penggunaan 100 mg komposit Ag 3 PO 4 /HAp dan disinari dengan 3 buah lampu pijar 100 Watt dengan jumlah terdegradasi sebesar 49,13%.
Gambar 6. Persentasi RB terdegradasi berdasarkan jumlah komposit Ag 3 PO 4 /HAp dan sumber sinar tampak

## KESIMPULAN
Komposit Ag 3 PO 4 /HAp yang disintesis dari bahan dasar tulang ikan cakalang yang terkalsinasi pada suhu 1000°C memiliki kemampuan dalam mendegradasi zat warna RB di bawah radiasi sinar tampak. Hasil karakterisasi dengan instrumen-instrumen XRD, SEM- EDX, dan FTIR memberi konfirmasi terbentuknya komposit dengan komponen-komponen HAp dan Ag 3 PO 4 . Semakin banyak jumlah komposit Ag 3 PO 4 /HAp di dalam larutan RB dan semakin  tinggi  intensitas  cahaya  yang  digunakan,  semakin  tinggi  persentasi  RB  yang terdegradasi.  Aktivitas  fotodegradasi  dari  komposit  Ag 3 PO 4 /HAp  sebanyak  100  mg  di bawah  radiasi  sinar  tampak  tiga  buah  lampu  pijar  100  Watt  selama  120  menit  dapat mendegradasi 50 ppm RB hingga 49,12%.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzi, W.A., Simpen, I.N., & Sudiarta I.W. (2019). Sintesis dan Karakterisasi Zeolite-TiO2 Serta  Pemanfaatannya  Sebagai  Fotokatalis  Untuk  Degradasi  Rhodamin  B. Jurnal Kimia (Journal of Chemistry) , 13 (1), 74–81.
Joshi, K.M., &  Shrivastava, V. (2010). Removal of hazardious textile dyes from aqueous solution by using commercial activated carbon with TiO2 and ZnO as photocatalyst. International Journal of ChemTech Research , 2 (1), 427–435.
Khan, A., Qamar, M., & Muneer, M. (2012). Synthesis of highly active visible-light-driven colloidal  silver  orthophosphate. Chemical  Physics  Letters , 519–520 ,  54–58. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cplett.2011.11.015
Liu, W., Wang, M., Xu, C., Chen, S., & Fu, X. (2013). Ag3PO4/ZnO: An efficient visible- light-sensitized  composite  with  its  application  in  photocatalytic  degradation  of Rhodamine B. Materials Research Bulletin , 48 (1), 106–113.
Luo,  L.,  Li,  Y.,  Hou,  J.,  &  Yang,  Y.  (2014).  Visible  photocatalysis  and  photostability  of Ag3PO4 photocatalyst. Applied Surface Science , 319 , 332–338.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.04.154
Ma, J., Zou, J., Li, L., Yao, C., Zhang, T., & Li, D. (2013). Synthesis and characterization of Ag3PO4 immobilized in bentonite for the sunlight-driven degradation of Orange
II. Applied Catalysis B: Environmental , 134–135 , 1–6.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.12.032 Morgan, H., Wilson, R.M., Elliott, J.C., Dowker, S.E.P., & Anderson, P. (2000). Preparation and  characterisation  of  monoclinic  hydroxyapatite  and  its  precipitated  carbonate apatite intermediate. Biomaterials , 21 (6), 617–627. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00225-2
Muarip,  S.,  Artsanti,  P.,  Fajriati,  I.,  &  Krisdiyanto,  D.  (2020).  Fotodegradasi  Zat  Warna Rhodamin  B  Dengan  Fotokatalis  Komposit  TiO2-SiO2. Indonesian  Journal  of Materials Chemistry , 3 (1), 15–18.
Mutmainnah, Chadijah, S., & Rustiah, W.O. (2017). Hidroksiapatit dari Tulang Ikan Tuna Sirip Kuning (Tunnus albacores) dengan Metode Presipitasi. Al-Kimia , 5 (2), 119– 126.
Pangajow, S.E.M., Wuntu, A., & Sangi, M.S. (2019). Kinetika Fotodegradsi Methylene Blue Menggunakan  Komposit  Ag3PO4/Ag/HAp  Tilang  Ikan  Kakap  Merah  ( Lutjanus sp.). Chemistry Progress , 12 (2), 93–95.
Pattanayak, D. K., Divya, P., Upadhyay, S., Prasad, R. C., Rao, B. T., & Mohan, T. R. R.
(2005).  Synthesis  and  Evaluation  of  Hydroxyapatite  Ceramics. Trends  in Biomaterials & Artificial Organs , 18 (2), 87–92.
Piccirillo, C., Pinto, R. A., Tobaldi, D. M., Pullar, R. C., Labrincha, J. A., Pintado, M. M. E., & Castro, P. M. L. (2015). Light induced antibacterial activity and photocatalytic properties  of  Ag/Ag3PO4  -based  material  of  marine  origin. Journal  of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry , 296 , 40–47. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2014.09.012
Priya, P. G., Ramamurthi, V., & Anand, P. (2011). Degradation Studies of Tannery Effluents using  Electro  Flotation  Technique. Journal  of  Chemical  Engineering  &  Process Technology , 2 (1), 104-107. Doi:10.4172/2157-7048.1000104
Widjajanti, E., Tutik, R., & Utomo, M.P. (2011). Pola Adsorpsi Zeolit Terhadap Pewarna Azo  Metil  Merah  Dan  Metil  Jingga. Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA .
Zheng, B., Wang, X., Liu, C., Tan, K., Xie, Z., & Zheng, L. (2013). High-Efficiently Visible Light-Responsive Photocatalysts:Ag3PO4 Tetrahedral Microcrystals With Exposed {111} Facets of High Surface Energy. Journal of Materials Chemistry A , 1 , 12635– 12640.